Mineralogie. »45 



erz; il en est cependant distingue par sa forme et par sa com- 

 position. Rose est le premier qui ait signale la difference 

 entre ces deux especes ; il a communique a son frere Henry 

 Rose les observations suiv antes : les cristaux de cette nouvelle 

 espece sont des prismes reguliers a six pans , qui sont le plus 

 ordinairement minces et tabulaires, et tcrmines par des plans 

 perpendiculaires a l'axe. Les plans sont stries transversale- 

 ment, et sc rencontrent sous Tangle de 120 . Les plans per- 

 pendiculaires a l'axe sont stries dans une direction paralleleaux 

 bords d'uri triangle equilateral, cVst-;\-dirc a trois des bords 

 de la base pris alternativemcnt, d'oii il suit que le crista! doit 

 appartcnir a u systeme rhomboidal. La cassure est inegale. La 

 couleur est le noir de fer; l'cclat est vif dans la cassure et sur 

 la surface extcrieure. Ce mineral est fragile; sa durete est in- 

 termediate entre celles du sel gemme et du spatli calcaire. La 

 pesanteur specifique d'une variete venant de Durango auMexi- 

 quc est de u',214 a la temperature de io° R. 



La Polybasite se rencontre en partie en cristaux groupes 

 par superposition, en partie massive ct disseminee. Elle est en 

 veines dans les mines de Guanaxuato, auMexique; a Guarisa- 

 mey, en Durango, avec du cuivre pyriteux cristallise et du 

 spatli calcaire; ct aussi a Andreasberg dans le Harz, avec dc 

 la stilbite. Il est probable que les tables hexagonalcs striees sur 

 leurs plans terminaux de la mine Morgenstern , pies de Frey- 

 berg , appartiennent a la meme espece. La description que 

 Werner a donnee du Sprodglaserz , coniprend deux prismes a 

 six pans, dont 1'un, examine avec beaucoup de soin par Mohs, 

 derive d'un prisme oblique a quatre pans, tronque lateralement 

 sur les bords aigus , e'est le Sprodglaserz de Mohs; et 1'autre, 

 qui est 1111 prisme hexagone regulier, est la presentc espece, la 

 Polybasite. La variete de ee mineral de Guarisamey, dans le 

 Durango, auMexique, a offert les proportions suivantcs :sou- 

 frc 17,04; antimoine, 5,09; arsenic, 3,74 ; argent, 64,29; 

 cuivre 9,o3 ; fer, o,oG. Les portions de soufre prises par I'an- 

 timoine et I'arsenic , pour former les snlfures de ces deux me- 

 taux, sont 1,90 el 2,40; ensemble 4>3o. L'argent en prend une 

 quantity repn'senU'e par 9,T)G; et le cuivre 2,53. La quautite 

 de soufre est trois fois plus considerable dans les sulfures me- 

 talliques elcctro-positifs , que dans les electro-ncgatifs. Les 



